l6/|0 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



fait ;i|>|>;ir;iîlr« on liisparaîlre le magiiélisme à 34<>", hans variation a|)pré- 

 cial)l(' <lii \oliimo. 



» En rapprochant ces faits de l'anomalie de dilatation desaciers-nickels, 

 on est conduit d'abord à admettre que, dans les alliages irréversibles, tout 

 se passe comme si, |)ar le tait de la présence du nickel, le fer pouvait être 

 amené jusqu'au seuil de la transformation faisant apparaître le magnétisme, 

 en conservant toutes les propriétés de l'état y, l'état x étant alors atteint 

 par une transformation en faux équilibre. 



)) Les relations quantitatives que l'idée de cette transformation permet 

 de prévoir sont conservées; en effet, si l'on extrapole jusqu'à o" la courbe 

 de dilatation du fera l'état y, on trouve qu'elle passe à S'"™ par mètre 

 au-dessous du point réellement observé. Or, d'une part, la ddatabilité 

 linéaire d'un alliage de fer avec 25 pour loo de nickel, non magnétique 

 aux températures ordinaires, est égale à , „„'„"„„„ par degré; d'autre part, 

 la transformation à température basse allonge de 6™™ une barre de i'", 

 sa dilatabilité étant alors de 



I 000 000 



» Le changement de longueur dans la transformation satisfait donc à la 

 loi des mélanges, le fer, dans l'alliage en question, étant dilué de j. La 

 ililatation, qui satisfait à la même loi avant la transformation, semble légè- 

 rement en défaut après la transformation, parce qu'elle n'était pas com- 

 plète dans les échantillons étudiés, une très faible partie du fer étant 

 encore susceptible d'éprouver la transformation réversible; mais la dila- 

 tation devient normale et répond absolinnent à la loi des mélanges pour 

 une plus forte teneur en fer, relevant la température du début de la 

 transformation, qui est alors complète aux températures ordinaires. 



» Les analogies établies plus haut suffiraient déjà pour permettre 

 d'affirmer c|ue les anomalies des alliages réversibles sont dues également 

 aux transformations du fer, dont l'état actuel, dans l'alliage, est une fonc- 

 tion bien définie de la ten)pérature, au petit résidu près révélé par les 

 déformations passagères des aciers-nickels, bien distinctes, dans leur nature 

 comme dans leur cause, des changements observés dans les métaux soumis 

 à une déformation mécanique préalable, ainsi que je l'ai antérieurement 

 ilemontré. 



» Mais on peut trouver d'autres preuves de l'identité de cause des ano- 

 malies dans les deux catégories d'alliages. 



» J'ai décrit récemment l'allure de la dilatation d'une barre contenant 

 3o,4 pour loo tie nickel, suscejjlible de subir d'abord une partie de la 



